natgillin/translations-raw huggingface dataset:
P1 a tiszta, száraz oldhatatlan komponens százalékaránya, az I.8.1. pontban megadott képlettel számolva
P1 is the percentage of clean dry insoluble component as calculated from the formula shown in I.8.1,
a1 az oldhatatlan komponens egyezményes nedvességtartalom-értéke (lásd a IX. mellékletet)
a1 is the agreed allowance for the insoluble component (see Annex IX),
a2 az oldható komponens egyezményes nedvességtartalom-értéke (lásd a IX. mellékletet)
a2 is the agreed allowance for the soluble component (see Annex IX),
A második komponens százalékaránya P2A % = 100 - P1A %.
The percentage of the second component is P2A % = 100 - P1A %.
Speciális előkezelés alkalmazása esetén a b1 és a b2 értékét lehetőleg úgy határozzuk meg, hogy minden tiszta szálalkotórészt alávetünk az elemzés során alkalmazott előkezelésnek.
Where a special pre-treatment has been used, the values of b1 and b2 shall be determined, if possible, by submitting each of the pure fibre constituents to the pre-treatment applied in the analysis.
Tiszta szálaknak azok a szálak tekinthetők, amelyek mentesek minden nemszálasanyagtól, kivéve azokat az anyagokat, amelyeket rendes körülmények között tartalmaznak (akár a természetüknél fogva, akár a gyártási eljárásuk miatt) abban az állapotban (fehérítetlen, fehérített), melyben a vizsgált anyag van.
Pure fibres are those free from all non-fibrous material except that which they normally contain (either naturally or because of the manufacturing process), in the state (unbleached, bleached) in which they are found in the material to be analysed.
Ha nem állnak rendelkezésre külön-külön azok a tiszta szálalkotórészek, amelyeket a vizsgált anyag előállításához használtak, akkor azokat a b1 és b2 átlagértékeket alkalmazzuk, amelyeket a vizsgált keverékben találhatókhoz hasonló tiszta szálak vizsgálatával határoztak meg.
Where no clean separate constituent fibres used in the manufacture of the material to be analysed are available, average values of b1 and b2 as obtained from tests performed on clean fibres similar to those in the mixture under examination, shall be used.
Ha a normál petroléteres és vizes extrakciós előkezelést alkalmazzuk, akkor a b1 és b2 korrekciós tényezőket rendszerint nem kell figyelembe venni, kivéve a fehérítetlen pamut, fehérítetlen len és fehérítetlen kender esetében, melyeknél az előkezelésnek tulajdonítható veszteségként általában 4%, valamint a polipropilén esetében, melynél 1% az elfogadott érték.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b1 and b2 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax (or linen) and unbleached hemp, where the loss due to the pre-treatment is conventionally taken as 4 %, and in the case of polypropylene, where it is taken as 1 %.
A többi szálnál az előkezelésnek tulajdonítható veszteségeket rendszerint figyelmen kívül hagyjuk a számításoknál.
In the case of other fibres, losses due to the pre-treatment are conventionally disregarded in calculations.
Mennyiségi elemzés a kézi szétválasztás módszerével
Method of quantitative analysis by manual separation
Ez a módszer bármilyen textilszálféleségnél alkalmazható, feltéve, hogy azok nem közvetlen (intim) keverék formában vannak, és kézzel szétválaszthatók.
This method is applicable to textile fibres of all types provided they do not form an intimate mixture and that it is possible to separate them by hand.
A textil komponensek azonosítása után megfelelő előkezeléssel eltávolítjuk a nemszálasanyagokat, ezután a szálakat kézzel szétválasztjuk, megszárítjuk és megmérjük, majd kiszámítjuk a keverékben lévő egyes szálak részarányát
After identification of the constituents of the textile, the non-fibrous material is removed by suitable pre-treatment and then the fibres are separated by hand, dried and weighed in order to calculate the proportion of each fibre in the mixture.
Mérőedények vagy bármilyen más eszközök, amelyek azonos eredményeket adnak.
Weighing bottle or any other apparatus giving identical results.
Soxhlet extraháló készülék, vagy más készülék, amely azonos eredményt ad.
Soxhlet extractor, or other apparatus giving an identical result.
Sodratvizsgáló műszer vagy más hasonló eszköz.
Twist tester or similar apparatus.
Petroléter, átdesztillált, forráspont 40 és 60 °C között.
Light petroleum, redistilled, boiling range 40 to 60 °C.
A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTA ELŐKEZELÉSE
PRE-TREATMENT OF LABORATORY TEST SAMPLE
Fonal vizsgálata
Analysis of yarn
Vegyünk ki legalább 1 g tömegű próbadarabot az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintából.
Select from the pre-treatment laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g.
Nagyon finom fonal esetében legalább 30 m hosszúságú fonalon – tekintet nélkül a tömegre – el lehet végezni a vizsgálatot.
For a very fine yarn, the analysis may be made on a minimum length of 30 m, whatever its mass.
Vágjuk fel a fonalat megfelelő hosszúságú darabokra, majd bontótűvel, és ha szükséges, sodratvizsgálóval különítsük el a szálféleségeket.
Cut the yarn into pieces of a suitable length and separate the fibre types by means of a needle and, if necessary, a twist tester.
Az így kapott szálféleségeket az előzőleg lemért mérőedényekbe tesszük, és 105 ± 3 °C-on tömegállandóságig szárítjuk az I.7.1., és az I.7.2. pontban megadottak szerint.
The fibre types so obtained are placed in pre-weighed weighing bottles and dried at 105 ± 3 ºC until a constant mass is obtained, as described in I.7.1 and I.7.2.
Kelme vizsgálata
Analysis of cloth
Vegyünk ki legalább 1 g tömegű próbadarabot az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintából, a szegélyektől kellő távolságban, a széleket gondosan vágva, hogy elkerüljük a kirojtosodást, a lánc- és vetülékfonalakkal párhuzamosan, kötött kelmék esetében pedig a szemsorok és szemoszlopok vonalában.
Select from the pre-treated laboratory test sample, well away from all selvedges, a specimen of mass not less than 1 g, with edges carefully trimmed to avoid fraying and running parallel with weft or warp yarns, or in the case of knitted fabrics in the line of wales and courses.
Különítsük el az eltérő szálféleségeket, és gyűjtsük azokat előzőleg lemért mérőedényekbe, majd folytassuk a vizsgálatot a II.8.1. pont szerint.
Separate the different fibre types, collect them in pre-weighed weighing bottles and proceed as described in II.8.1.
Az egyes komponensek tömegét a keverékben lévő szálak teljes tömegének százalékában adjuk meg.
Express the mass of each fibre constituent as a percentage of the total mass of the fibres in the mixture.
Számítsuk ki a tiszta, száraz tömeg alapján az eredményeket, korrigálva ezeket a) az egyezményes nedvességtartalom-értékekkel, valamint b) azokkal a korrekciós tényezőkkel, amelyek az előkezelésnél fellépő anyagveszteségek figyelembevételéhez szükségesek.
Calculate the results on the basis of clean, dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of loss of matter during pre-treatment.
A tiszta, száraz szálak tömegszázalékának számítása a szál előkezelés alatt fellépő tömegveszteségének figyelembevétele nélkül:
Calculation of percentage masses of clean, dry fibre, disregarding loss of fibre mass during pre-treatment:
P1 % az első tiszta, száraz komponens százalékaránya,
P1 % is the percentage of the first clean, dry component,
m1 az első komponens tiszta, száraz tömege,
m1 is the clean, dry mass of the first component,
m2 a második komponens tiszta, száraz tömege.
m2 is the clean, dry mass of the second component.
Az egyes módszereknél feltüntetett pontosság a reprodukálhatóságra vonatkozik.
The precision indicated in individual methods relates to the reproducibility.
A reprodukálhatóság a megbízhatóságot jelenti, azaz a különböző laboratóriumokban vagy különböző időpontokban kapott kísérleti értékek egyezőségét, ha ugyanazt a módszert alkalmazzuk és ugyanannak a homogén keveréknek a próbadarabjait használjuk.
The reproducibility refers to the reliability, i.e. the closeness of agreement between experimental values obtained by operators in different laboratories or at different times using the same method and obtaining individual results on specimens of an identical consistent mixture.
A reprodukálhatóságot az eredmények megbízhatósági határaival fejezzük ki, 95%-os megbízhatósági szint mellett.
The reproducibility is expressed by confidence limits of the results for a confidence level of 95 %.
Ez azt jelenti, hogy a módszer szabályos és helyes alkalmazása esetén a különböző laboratóriumokban ugyanazon homogén keverékkel elvégzett vizsgálati sorozat két eredménye közötti eltérés 100-ból csak 5 esetben haladhatja meg a megbízhatósági határt.
Therefore, the difference between two results in a series of analyses made in different laboratories would, given a normal and correct application of the method to an identical and consistent mixture, exceed the confidence limit only in five cases out of a 100.
Közöljük, hogy a vizsgálatot e módszer szerint végeztük el.
State that the analysis was conducted in accordance with this method.
Részletesen ismertessünk minden különleges előkezelést (lásd I.6.).
Give details of any special pre-treatment (see I.6).
Adjuk meg az egyes eredményeket és az eredmények számtani középértékét, mindkettőt egy tizedes jegy pontossággal.
Give the individual results and the arithmetic mean, each to an accuracy of 0,1.
Meghatározott más szálak
Certain other fibres
Egyes fehérjeszálak
Certain protein fibres
Viszkóz-, cupro- vagy meghatározott típusú modálszál
Viscose, cupro or certain types of modal
Hangyasav és cink-klorid
Formic acid and zinc chloride
Poliamid vagy nejlon
Polyamide or nylon
Triacetát vagy polilaktid
Triacetate or polylactide
Meghatározott cellulózszálak
Certain cellulose fibres
Akril-, meghatározott modakril- vagy meghatározott polikloridszálak
Acrylics, certain modacrylics or certain chlorofibres
Meghatározott polikloridszálak
Certain chlorofibres
Széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogatszázalékos
Carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v
Meghatározott állati eredetű szálak
Certain animal fibres
Polikloridszálak (vinilklorid-homopolimerek), elasztolefin vagy melamin
Chlorofibres (homopolymers of vinyl chloride), elastolefin or melamine
Koncentrált kénsav
Concentrated sulphuric acid
Polikloridszálak, meghatározott modakrilok, meghatározott elasztánok, acetátok, triacetátok
Chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates
Pamut vagy aramid
Cotton or aramid
90 tömegszázalékos forró hangyasav
Hot formic acid, 90 %m/m
gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), len (7), valódi kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafű (11), kókuszrost (12), seprűzanót (13), rami (14), szizál (15), cupro (21), modál (22), fehérjeszál (23), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46) és melamin (47).
2. wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), flax (or linen) (7), true hemp (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), coir (12), broom (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), protein (23), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35) elastomultiester (45), elastolefin (46) and melamine (47).
Az ismert száraz tömegű keverékből acetonnal kioldjuk az acetátszálakat.
The acetate is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with acetone.
A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki.
The residue is collected, washed, dried and weighed; its mass, corrected if necessary, is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
A száraz acetát százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
The percentage of dry acetate is found by difference.
Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
Follow the procedure described in the general instructions and proceed as follows:
A legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombikba helyezett próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml acetont, rázzuk össze a lombikot, és hagyjuk állni szobahőmérsékleten 30 percig, időnként megkeverve, majd a folyadékot a lemért üveg szűrőtégelyen keresztül dekantáljuk.
To the test specimen contained in a glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of acetone per gram of test specimen, shake the flask, stand it for 30 minutes at room temperature, stirring from time to time, and then decant the liquid through the weighed filter crucible.
Ismételjük meg a kezelést még kétszer (összesen három extrakciót végezve), de csak 15–15 percig, így az acetonos kezelés teljes időtartama egy óra lesz.
Repeat the treatment twice more (making three extractions in all), but for periods of 15 minutes only, so that the total time of treatment in acetone is one hour.
A maradékot tegyük át az üveg szűrőtégelybe.
Transfer the residue to the filter crucible.
Az üveg szűrőtégelyben levő maradékot mossuk át acetonnal, majd szívassuk le.
Wash the residue in the filter crucible with acetone and drain with suction.
Töltsük fel újra az üveg szűrőtégelyt acetonnal, és lefolyatással ürítsük ki.
Refill the crucible with acetone and allow to drain under gravity.
Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki.
Calculate the results as described in the general instructions.
Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95%-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
On a homogeneous mixture of textile materials, the confidence limits of results obtained by this method are not greater than ± 1 for a confidence level of 95 %.
2.MÓDSZER MEGHATÁROZOTT FEHÉRJESZÁLAK ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK (Hipokloritos módszer)
METHOD No 2
Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
This method is applicable, after removal of non-fibrous matter, to binary fibre mixtures of:
pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), elasztán (43), üvegszál (44), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46) és melamin (47).
2. cotton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylic (26), chlorofibres (27), polyamide or nylon (30), polyester (35), polypropylene (37), elastane (43), glass fibre (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) and melamine (47).
A száraz fehérjeszálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
The percentage of dry protein fibre is found by difference.
A hipoklorit oldat előállításához lítium-hipoklorit vagy nátrium-hipoklorit használható.
Either lithium hypochlorite or sodium hypochlorite can be used for the preparation of the hypochlorite solution.
A lítium-hipoklorit abban az esetben ajánlott, ha a vizsgálatok száma kevés, vagy ha nagyobb időközönként végezzük a vizsgálatokat.
Lithium hypochlorite is recommended in cases involving a small number of analyses or for analyses conducted at fairly lengthy intervals.
Ennek oka az, hogy a szilárd lítium-hipokloritban – ellentétben a nátrium-hipoklorittal – gyakorlatilag állandó a hipoklorit százalékaránya.
This is because the percentage of hypochlorite in solid lithium hypochlorite ‐ unlike that in sodium hypochlorite ‐ is virtually constant.
Ha a hipoklorit százalékaránya ismert, akkor nem kell minden vizsgálathoz jodometriásan ellenőrizni a hipoklorit-tartalmat, azaz állandó mennyiségű lítium-hipoklorit alkalmazható.
If the percentage of hypochlorite is known, hypochlorite content need not be checked iodometrically for each analysis, since a constant weighed portion of lithium hypochlorite can be employed.
250 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik;
Erlenmeyer flask with ground-glass stopper, 250 ml;
20 (± 2) °C-ra beállítható termosztát.
thermostat, adjustable to 20 (± 2) ºC.
Lítium-hipoklorit oldat
Lithium hypochlorite solution
Ez egy frissen készített oldat, mely 35 (± 2) g/l aktív klórt tartalmaz (kb. 1 M), amelyhez 5 (± 0,5) g/l feloldott nátrium-hidroxidot adtunk.
This consists of a freshly prepared solution containing 35 (± 2) g/l of active chlorine (approximately 1 M), to which 5 (± 0,5) g/l of previously dissolved sodium hydroxide is added.
Elkészítéséhez oldjunk fel 100 g 35% aktív klórtartalmú (vagy 115 g 30% aktív klórtartalmú) lítium-hipokloritot kb. 700 ml desztillált vízben, adjunk hozzá 5 g kb. 200 ml desztillált vízben feloldott nátrium-hidroxidot, majd töltsük fel desztillált vízzel 1 literre.
To prepare, dissolve 100 grams of lithium hypochlorite containing 35 % active chlorine (or 115 grams containing 30 % active chlorine) in approximately 700 ml of distilled water, add 5 grams of sodium hydroxide dissolved in approximately 200 ml of distilled water and make up to 1 litre with distilled water.
Nátrium-hipoklorit oldat
Sodium hypochlorite solution
Ez egy frissen készített oldat, mely 35 (± 2) g/l aktív klórt tartalmaz (kb. 1 M), és amelyhez 5 (± 0,5) g/l feloldott nátrium-hidroxidot adtunk..
This consists of a freshly prepared solution containing 35 (± 2) g/l of active chlorine (approximately 1 M) to which 5 (± 0,5) g/l of previously dissolved sodium hydroxide is added.
Az oldat aktív klórtartalmát minden vizsgálat előtt jodometriásan ellenőrizni kell.
Check the active chlorine content of the solution iodometrically before each analysis.
Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen: a kb. 1 g tömegű próbadarabot keverjük össze kb. 100 ml hipoklorit oldattal (lítium- vagy nátrium-hipoklorit) egy 250 ml-es lombikban, és alaposan keverjük meg, hogy a próbadarab átnedvesedjen.
Follow the procedure described in the general instructions and proceed as follows: mix approximately 1 gram of the test specimen with approximately 100 ml of the hypochlorite solution (lithium or sodium hypochlorite) in the 250 ml flask and agitate thoroughly in order to wet out the test specimen.
Ezután tartsuk a lombikot 40 percig 20 °C-os termosztátban, közben keverjük folyamatosan vagy legalább rendszeres időközönként.
Then heat the flask for 40 minutes in a thermostat at 20 ºC and agitate continuously, or at least at regular intervals.
Mivel a gyapjú oldódása exoterm folyamat, a módszer során keletkező reakcióhőt el kell vezetni.
Since the dissolution of the wool proceeds exothermically, the reaction heat of this method must be distributed and removed.
Ellenkező esetben számottevő hibát okozhat az oldhatatlan szálak kezdeti oldódása.
Otherwise, considerable errors may be caused by the incipient dissolution of the non-soluble fibres.
A 40 perc elteltével szűrjük át a lombik tartalmát egy lemért üveg szűrőtégelyen, a visszamaradó szálakat tegyük át az üveg szűrőtégelybe úgy, hogy a lombikot egy kevés hipoklorit reagenssel átöblítjük.
After 40 minutes, filter the flask contents through a weighed glass-filter crucible and transfer any residual fibres into the filter crucible by rinsing the flask with a little hypochlorite reagent.
Szívassuk le az üveg szűrőtégelyt, majd mossuk át a szálmaradékot egymást követően vízzel, hígított ecetsavval, végül ismét vízzel, közben szívassuk le a tégelyt minden egyes folyadék-hozzáadás után.
Drain the crucible with suction and wash the residue successively with water, dilute acetic acid, and finally water, draining the crucible with suction after each addition.
Ne alkalmazzunk leszívást addig, míg minden mosófolyadék magától le nem folyt.
Do not apply suction until each washing liquor has drained under gravity.
Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95%-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
On homogeneous mixtures of textile materials, the confidence limits for results obtained by this method are not greater than ± 1 for a confidence level of 95 %.
3.MÓDSZER VISZKÓZ-, CUPRO- VAGY MEGHATÁROZOTT TÍPUSÚ MODÁLSZÁLAK ÉS MEGHATÁROZOTT EGYÉB SZÁLAK (Hangyasavat és cink-kloridot alkalmazó módszer)
METHOD No 3
Ha modálszálat találunk a keverékben, előzetes vizsgálatot kell végezni annak megállapítására, hogy oldódik-e a reagensben.
If a modal fibre is found to be present, a preliminary test shall be carried out to see whether it is soluble in the reagent.
A módszer nem alkalmazható olyan keverékekhez, amelyekben a pamutot erős kémiai roncsoló hatás érte, vagy amelyekben a viszkóz vagy a cupro bizonyos teljesen el nem távolítható színezékek vagy kikészítő anyagok jelenléte miatt részlegesen oldhatóvá vált.
This method is not applicable to mixtures in which the cotton has suffered extensive chemical degradation nor when the viscose or cupro is rendered incompletely soluble by the presence of certain dyes or finishes that cannot be removed completely.
Az ismert száraz tömegű keverékből hangyasavat és cink-kloridot tartalmazó oldattal kioldjuk a viszkóz-, cupro- vagy modálszálakat.
The viscose, cupro or modal fibre is dissolved from a known dry mass of the mixture, with a reagent consisting of formic acid and zinc chloride.
A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; korrigált tömegét a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki.
The residue is collected, washed, dried and weighed; its corrected mass is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
A száraz viszkóz-, cupro- vagy modálszálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
The percentage of dry viscose, cupro or modal fibre is found by difference.
legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik;
glass-stoppered conical flasks of at least 200 ml capacity;
az Erlenmeyer-lombik 40 (± 2) °C-on tartására alkalmas készülék.
apparatus for maintaining flasks at 40 (± 2) ºC.
Oldat, mely 20 g olvasztott vízmentes cink-kloridot és 68 g vízmentes hangyasavat tartalmaz, vízzel 100 g-ra kiegészítve (azaz 20 tömegegység vízmentes olvasztott cink-kloridot adunk 80 tömegegység 85 tömegszázalékos hangyasavhoz).
Solution containing 20 g of fused anhydrous zinc chloride and 68 g of anhydrous formic acid made up to 100 g with water (namely 20 parts by mass of fused anhydrous zinc chloride to 80 parts by mass of 85 % m/m formic acid).
Legyünk figyelemmel az I.3.2.2. pontra, amely azt szabályozza, hogy a felhasznált összes reagensnek vegytisztának kell lennie; emellett létfontosságú, hogy csak olvasztott vízmentes cink-kloridot használjunk.
Attention is drawn, in this respect, to point I.3.2.2, which lays down that all reagents used shall be chemically pure; in addition, it is essential to use only fused anhydrous zinc chloride.
Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen: Azonnal tegyük be a próbadarabot a 40 °C-ra előmelegített Erlenmeyer-lombikba.
Follow the procedure described in the general instructions and proceed as follows: place the specimen immediately in the flask, pre-heated to 40 ºC.
Öntsünk a próbadarabra grammonként 100 ml, 40 °C-ra előmelegített hangyasav–cink-klorid oldatot.
Add 100 ml of the solution of formic acid and zinc chloride, pre-heated to 40 ºC per gram of specimen.
Szűrjük át a lombik tartalmát egy lemért üveg szűrőtégelyen, és a reagens segítségével töltsük át a lombikban maradt szálakat a szűrőtégelybe.
Filter the contents of the flask through the weighed filter crucible and with the help of the reagent transfer to the crucible any fibres remaining in the flask.
Öblítsük 20 milliliternyi 40 °C-ra előmelegített reagenssel.
Rinse with 20 ml of reagent pre-heated to 40 °C.
Mossuk át alaposan az üvegszűrőt és a maradékot 40 °C-os vízzel.
Wash crucible and residue thoroughly with water at 40 ºC.